1918. No. I. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 103 
das Eisensulfid wurde erst ausgeschieden, nachdem die Menge desselben 
bis auf etwa 6 %, in der Restschmelze gestiegen war. 
Die Ausscheidung des Eisensulfids fand jedoch hier ziemlich sicher 
zuerst bei einer nicht ganz unwesentlichen Unterkühlung statt. Der 
schätzungsweise angegebene Wert, 6 %, Eisensulfid, mag somit nicht die 
eutektische Grenze reprásentieren. Vielmehr dürfte dieselbe bei einer 
noch geringeren Menge von Eisensulfid liegen. 
Ob das Eisensulfid (FeS mit Schmelzpunkt = 1170) in den hier be- 
sprochenen Schlacken in der festen Phase ausgeschieden oder zuerst in 
der flüssigen Phase, mit späterhin folgender Krystallisation, abgetrennt 
wurde, läßt sich wegen der Winzigkeit der Eisensulfidindividuen nicht 
durch Beobachtung entscheiden. Wir gehen deswegen hier nicht auf 
diese Frage ein, verweisen aber auf die unten folgende Besprechung der 
mechanisch beigemengten Steinpartikelchen. 
Die u. d. M.M. schätzungsweise bestimmte Menge des aus den Roh- 
schlacken ausgeschiedenen Eisensulfids stimmt mit der aus den chemischen 
Analysen (siehe S. 49) berechneten Menge von FeS. — So finden wir in 
den Mansfelder-Schlacken (mit rund 50 4 SiO,, siehe die Analysen Nr. 
32—33 und unten S. 112—114) nach Ermessen u. d. M.M. nur etwa 1/3 9/, 
Eisensulfid, und zwar in winzig kleinen, meist höchstens o.001— 0.002 mm. 
großen Kügelchen. — In den Kongsberger-Schlacken I (ebenfalls mit rund 
50 9/; SiOz, siehe Analyse Nr. 31 und Fig. 40) handelt es sich nach Er- 
messen um etwa 0.4 ?/j. — In den basischen und eisenreichen Schlacken, 
mit 28— 33 9?/; SiO, und 40— 5o "/; FeO, beobachten wir andrerseits viel 
mehr Eisensulfid, nach Ermessen etwa 2—3 99; auch sind die Sulfid- 
ausscheidungen hier durchschnittlich gerechnet größer, indem sie einen 
Diameter von o 01—0.02 mm. erreichen mögen. 
Auch in betreff des Eisensulfids ist somit die Individgröße eine Funktion 
der Quantität. Dabei dürfte sie auch eine Funktion einer Reihe anderer 
Faktoren (Viskositätsgrad der Silikatschmelze, Dauer der Abkühlung) sein. 
Über die mechanisch beigemengten Steinpartikelchen in den Roh- 
schlacken usw. 
Auch für die hier vorliegende Untersuchung habe ich von jeder Schlackenprobe einen 
Dünnschliff für das Studium in durchfallendem Lichte und einen Polierschliff für das Studium 
in reflektiertem Lichte verfertigen lassen. Die Untersuchung stützt sich übrigens beinahe 
ausschließlich auf das Studium bei reflektiertem Lichte (u. d. M.M.), und zwar bei starker 
Vergrößerung. 
Die mechanisch beigemengten Steinpartikelchen und das anfänglich 
aufgelöste und später ausgeschiedene Eisensulfid unterscheiden sich von- 
einander durch: 
